32 



V. M. GOLDSCHMIDT UND L. THOMASSEN. 



M.-N. Kl. 



beurteilen, die ersten zwei Linien sind kaum sichtbar, daher ist von einer 

 Messung derselben abgesehn worden. 



Die Linien entsprechen einem flächencentrierten Würfelgitter, mit Aus- 

 nahme der sehr schwachen und zweifelhaften Linie ii. Falls diese wirk- 

 lich zur Struktur des Cleveits gehört, könnte sie als Reflexion von 1430; 

 gedeutet werden, das Sinusquadrat ist 0,776 = 25 X 0,03104. 



Der gemeinsame Faktor der quadratischen Form ist 0,0312 ± 0,0002. 



Dies führt zu a = 5,47 . 10 '*^ cm , wie bei Bröggerit. 



Es ist bemerkenswert, dafs selbst ein so unfrischer Cleveit wie der 

 von Auselmyren, welcher völlig muscheligen Bruch zeigt, noch ein so 

 deutliches Interferenzdiagramm ergibt. Zudem ist die untersuchte Probe 

 direkt an der Grenze gegen die sekundären gelben Urantrioxyd-Hydrat 

 und Karbonatminerale genommen worden, dürfte also die am meisten ver- 

 änderte Cleveitsubstanz enthalten. 



Cleveit von Svinör. 



Spannung 40 — 41 Kilovolt, Stromstärke 15 — 17 Milliampere, Aufnahme- 

 zeit 40 Minuten, Stabdicke 2,0 mm., Eisenantikathode, effektiver Kamera- 

 durchmesser 49,65 mm. 



Das Diagramm zeigt starke allgemeine Schwärzung, besonders im 

 Winkelintervall o — ca. 17" und von ca. 32 ^ an. Daneben zeigen sich 

 recht starke Interferenzlinien, die selbst in den stark allgemein geschwärzten 

 Gebieten teilweise gut sichtbar sind, doch sind die allerersten Linien nicht 

 mit Sicherheit feststellbar. Die Linien 13 und 14 zeigen deutliche Ver- 

 breiterung. 



Tabelle XIII. Cl-cvcit Sviiiör. 



